24 



Jahresbericht der Schles. Gesellschaft für vaterl. Cultur. 



Werte sind durch beigesetzte Fragezeichen gekennzeichnet. Größere Hellig- 

 keit läßt sich hier erreichen, wenn man die Schwingungsebene des Polari- 

 sators bis auf ca. 5 — 10° zur Einfallsebene neigt; hierdurch wird die Haupt- 

 komponente, die senkrecht zur Einfallsebene polarisiert ist, gegenüber der 

 andern verstärkt. Die so erhaltenen Werte sind aber nicht direkt mit 

 den bei 45° Stellung des Polarisators beobachteten zu vergleichen. Auch 

 für 85° Incidenz sind nicht in jedem Falle genaue Messungen möglich; es 

 macht sich jede Unebenheit der Fläche dadurch störend bemerkbar, daß 

 sich diffuses Licht über das Phänomen lagert. 



§ 7. Zalilenwerte der Beobachtungen. 



Die für den Verdopplungssprung erhaltenen Werte der Analysator- 

 stellung sind bei isotropen Körpern folgende: 



Einfalls- 

 winkel 



SiO-2 



amorph 

 n= 1,460 



Glas 

 n= 1,464 



Glas 

 n= 1,515 



Glas 

 n= 1,647 



Glas 

 » = 1,917 



Zinkblende 

 11 — 2,390 



850 



940 35' 



940 35' 



940 32' 



940 27' 



930 58' 



900 42' 



800 



900—' 



900 10' 



890 45' 



890 13' 



860 53' 



830 15' 



750 



850 22' 



850 55' 



850 10' 



830 56' 



800 35' 



760 27' 



700 



S00 29' 



810 19' 



800 1 1' 



780 12' 



74^23' 



700 9' 



650 



750 44' 



760 48' 



750 16' 



730 32' 



700 27' 



660 50' 



600 



700 45' 



720 ' 



700 11' 



690 18' 



670 1' 



650 39' 



550 







680 44'? 







650 32' 



640 22' 



610 39' 



500 



640 9' 



630 54' 



630 51' 



620 48' 



590 36' 



570 14' 



450 



590 38' 



59° 20' 



590 27' 



570 32' 



550 37' 



530 29' 



400 



550 10' 



540 50' 



540 36' 



530 10' 



510 44' 



490 31' 



350 



510 19' 



500 31' 



500 51' 



490 34' 



470 52' 



460 9' 



300 



470 28' 



470 28' 



470 30' 



45° 49' 



440 49' 



430 24' 



250 



44040' 



440 40' 



4404' 



420 30' 



420 6' 



410 52' 



200 



420 4' 



420 11' 



410 36' 



400 35' 



400 9' 



390 37' 



Jede Zahl dieser Tabelle ist das Mittel aus 12 Einstellungen. In 

 Tafel II sind diese W'erte graphisch dargestellt. Wie aus dieser ersichtlich 

 ist, ist der Charakter dieser Kurven im Prinzip der gleiche. Nur das Glas 

 n = 1,464 zeigt Abweichungen vom allgemeinen Verhalten, auf deren 

 Grund ich noch später zurückkommen werde. 



Oberhalb und unterhalb des totalen Polarisationswinkels ist die Lage 

 des Analysators, bei welcher der Verdopplungssprung sich zeigt, fast pro- 

 portional dem Einfallswinkel; der Knick, der sich bei allen Kurven zeigt 

 und zwar unterhalb des Polarisationswinkels, weicht von diesem mit 

 wachsendem Brechungsquotienten immer mehr ab. Um die Stelle dieses 

 Knicks genauer zu bestimmen, wurden bei dem Prisma vom Brechungs- 



